Thermoelektiische Gesetzmässigkeiten hei Legierungen 



13 



Die einfachste Erklärung zu dem Auftreten der Knickpunkte ist, dass die ent- 

 sprechenden Verbindungen in den Legierungen vorhanden sind. Diese Verbindungen 

 müssen dann ausserordentlich los sein, da sie sonst wie die Verbindungen anderer 

 Legierungsreilien in den Leitfähigkeitskurven und bei der tliermischen Analyse 

 hätten hervortreten müssen. Von einer gewöhnlichen Verbindung hätte man wohl 

 auch erwarten können, dass die Geradliuigkeit der Kurvenstücke erst in solchen Dia- 

 grammen gut hervortreten würden, wo jedes Stück nach den Konzentrationen seiner 

 konstituierenden Verbindungen aufgezeichnet wird, und nicht wie bei den jetzt be- 

 sprochenen Mischkristallen in den Atomprozentdiagrammen der Metalle. Die extreme 

 Stellung dieser Verbindungen macht es vielleicht zweckmässig, sie lieber mit dem 

 Namen Konfigurationen zu bezeichnen. 



1 c/îT 



Die Kurven für ^^iid a — ap„ zeigen in unsrer Darstellung eine sehr 



dt 



auffällige Ähnlichkeit und sind innerhalb den Versuchsfehleru mit einander fast 

 kongruent. Hieraus kann dann geschlossen werden, dass die TiioMsoNwärme bis zu 

 mittleren Temperaturen der absoluten Temperatur angenähert proi)ortional sein muss. 

 Es folgt nähmlich aus 



dt ^ T 

 dass 7c proportional mit T"^ sein muss und daraus, da 



TT ■ du 



ist, und da Of« mit der absoluten Temperatur proportional anwächst und übrigens 

 klein ist, dass auch 



a = Konst. T ist. 



§ 3. Die Gold-Sîlber-Legierungen. 



Für das System Gold-Silber ist die elektrische Leitfähigkeit gemessen worden 

 von Matthiesen ^ an 15, von Roberts^ an 15 und von Strodhal und Bakus (3) an 

 8 Legierungen. Die Thermokräfte sind von Strouhal und Barüs (3) an 8 und von 

 RuDOLFi (21) an 6 Legierungen untersucht worden. Da die Thermokraftmessungen für 

 die Prüfung der jetzt besprochenen Gesetzmässigkeiten nicht ausreichten, habe ich das 

 System aufs neue untersucht und bei 0° die elektrische und thermische Leitfähigkeit 

 an fünfzehn gezogenen, die Peltierwärme an gezogenen und weichen Drähte untersucht. 



Das Ausgaugsmaterial war reines Gold von der Firma A. B. Nordiska Afïineriet 

 in Helsingborg und Silber (puriss. pro analysi), das von Firma Merck in Darm- 

 stadt in der Form von Blech erhalten war. Die Legierungen wurden in kleinen 



> Matthiesen, Phil. Trans. R. Soc. m), p. 161, 1860; Pogg. Ann. 110, p. 190, 1860. 

 ^ C. Bakus, Phil. Mag. (5) 8, p. 554, 1879. 



